## Meninjau Kekuatan Beton Pada Lingkungan Air Laut Pameungpeuk Kabupaten Garut
Fajar Abdul Sidiq 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@sttgarut.ac.id
1 1611008@sttgarut.ac.id
2 eko.walujodjati@sttgarut.ac.id
Abstrak  – Proses  peninjauan  kekuatan  beton  pada  lingkungan  air  laut  tentunya  akan mempengaruhi kekuatan tekan beton. Garam-garam 3,5% yang memuat di air laut bisa makan tenaga  pada  beton. Air  laut  terdapat  kandungan  klorida  (cl)  tinggi  sehingga  mempunyai  sifat garam yang kasar sehingga menembus pada beton beserta senyawa pada beton, menyebabkan beberapa  kualitas  yang  lenyap,  lenyap  kekukuhan  dan  kekakuan  dengan  reaksi  pelapukan dipercepat. Target dari penyelidikan ini adalah untuk mendapati kekuatan beton lingkungan air laut pada usia beton 7 dan 14 hari sesudah pengujian beton yang berumur 21 hari dalam keadaan normal dengan perawatan air tawar. Tabung dan beton rencana mutu 20 MPa merupakan benda uji. Hasil 3 sampel pengujian kuat tekan beton normal selama 14 hari mengalami peningkatan dan penurunan rata-rata sebesar 11,69491 Mpa. Hasil 3 sampel beton normal yang direndam pada lingkungan air laut selama 7 hari rata-rata sebesar 12,2608 Mpa.Hasil 3 sampel beton normal yang direndam pada lingkungan air laut selama 14 rata-rata sebesar 12,92099 Mpa. Peningkatan hasil kuat tekan beton selama 7 hari perendaman pada lingkungan air laut terhadap beton normal yang direndam  air  tawar  sebesar  4,83871  %.  Peningkatan  hasil  kuat  tekan  beton  selama  14  hari perendaman pada  lingkungan  air laut terhadap  beton normal  yang  direndam  air tawar  sebesar 10.48387 %. Hasil persentase kuat tekan beton yang merendam pada lingkungan air laut selama 7 hari dan 14 hari terhadap beton normal yang direndam selama 14 hari sebesar 7,66129 %. Tidak terjadi penurunan kuat tekan beton yang direndam pada lingkungan air laut selama 7 dan 14 hari.
Kata Kunci – Air laut; Beton; Kuat Tekan.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Beton disebabkan oleh pengerasan komposit halus (pasir), komposit kasar (kerikil) atau tipe komposit lainnya, semen  portland  atau  semen  hidrolik  lainnya  dan  air  (adakalanya  dicampur  beserta  aditif  (campuran  atau aditif)). Proporsi kimia atau fisik yang dihasilkan batu) sampai mereka menjadi unit yang homogeny [1]. Beton memakai model  menggabungkan,  kurang lebih  bahan  terdiri  dari  pasir,  kerikil, batu  pecah  atau  komposit- komposit lain yang beraduk menjadi satu beserta suatu pasta yang dibuat dari semen dan air menjadikan suatu massa serupa batuan. Secara umum beton merupakan kebutuhan masyarakat akan prasarana bangunan yang terus-menerus  berkembang  bersamaan  dengan  kemajuan  era,  oleh  sebab  itu  sangat  penting  untuk  memilih beton sebagai bahan baku pokok konstruksi bangunan. Ada hal yang harus diperhatikan serta produksi beton yaitu mudah ditemui, mempunyai kuat tekan yang keras dan dapat menahan faktor lingkungan [2]. Di zaman teknologi  saat  ini,  beton  merupakan  satu  di  antara  yang  ada  materi  bangunan  yang  sering  digunakan  di
Indonesia, sehingga beton yang berkualitas akan menunjang keamanan struktur. Indonesia juga ialah negara berkembang dengan prospek industri yang sangat maju [3]. Jadi tujuan penelitian ini meninjau kekuatan beton pada lingkungan air laut.
Akan tetapi dalam proses peninjauan kekuatan beton pada lingkungan air laut tentunya akan mempengaruhi kekuatan beton. Garam-garam 3,5% yang memuat di air laut bisa memakan tenaga pada beton. Garam penting yang ditemukan dalam air laut adalah klorida (55%), natrium (31%), sulfat (8%), magnesium (4%), kalsium (1% 0), kalium (1%) dan sisanya (kurang dari 1%) terdiri dari bikarbonat, bromida, asam borat, strontium dan fluoride [4]. Kandungan klorida (CI) yang tinggi dalam air laut merupakan garam kasar yang menembus ke pada beton bersama serta senyawa pada beton, yang dapat menyebabkan beberapa kualitas yang lenyap, lenyap kekukuhan  dan  kekakuan  dengan  reaksi  pelapukan  dipercepat.  Fakta  yang  terjadi  saat  ini  ada  beberapa bangunan-bangunan yang terletak didaerah Pantai Selatan Garut Jawa Barat misalnya bangunan pelabuhan dan bangunan lain yang sering kita jumpai berdasarkan aktivitas masyarakat. Dalam kajian ini, penulis akan meninjau kekuatan beton pada lingkungan air laut dengan mutu beton yang direncanakan.

## B.  Rumusan Masalah
Dengan meninjau kekuatan beton pada lingkungan air laut, rumusan masalah yang dapat ditempuh yaitu:
1) Berapa Kuat tekan beton dalam keadaan normal dengan pengujian menggunakan beton silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm dengan mutu beton f’c = 20 MPa.
2) Berapa kuat tekan beton dalam keadaan direndam di lingkungan air laut selama 7 dan 14 hari.

## C.  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapati kekuatan beton terhadap lingkungan air laut pada usia beton 7 dan 14 hari sesudah pengujian beton yang berumur 28 hari dalam keadaan normal.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Beton
Beton adalah peran dari materi pembangunnya (antara lain hydraulic cement (semen portland), komposit kasar, komposit halus, air dan aditif (admixtures ataupun aditif)). Perlu memahami juga menelaah karakter elemen kombinasi  (komponen  beton),  sehingga  perlu  memahami  komponen  karakter  tersebut.  Keunggulan  beton adalah karena dapat dibangun sesuai kebutuhan bangunan, tahan beban berat, tahan suhu tinggi, dan biaya perawatan yang rendah. Kerugian dari penggunaan beton adalah sulit untuk merubah bentuknya. Penerapannya membutuhkan ketelitian, bobot dan reflektifitas yang tinggi.

## B. Pengaruh Air Laut
Air  laut  membawa  garam  3,5%,  yang  akan  merusak  kekuatan  dan  daya  tahan  beton  [5]. Air  laut  terdapat kandungan klorida (cl) tinggi sehingga mempunyai sifat garam yang kasar sehingga menembus pada beton beserta senyawa pada beton. Akibat reaksi korosif air laut yang merembes pada beton serta materi yang ada pada beton, dapat menyebabkan kerusakan pada beton, menyebabkan beberapa kualitas yang lenyap, lenyap kekukuhan dan kekakuan dengan reaksi pelapukan dipercepat. Kadar garam (salinitas) dalam air laut diukur dengan jumlah zat terlarut per kilogram air laut; atau seperseribu dari jumlah ekuivalen (1/1000). Kemampuan air untuk melarutkan garam cenderung berbeda-beda sesuai dengan letak lautan, namun rasio komponen utama yang terkandung di dalamnya relatif konstan. Erosi ion klorida merupakan penyebab utama kerusakan struktur beton dan dapat membentuk mekanisme karat. Telah diteliti Ini mendekati ambang batas klorida, yaitu, dalam artian tak ada komponen juga materi dalam klorida yang terikat di dalam semen, jumlah klorida yang terikat telah mencapai maksimum [6]. Ketika konsentrasi klorida pada antarmuka beton bertulang mencapai tingkat ambang tertentu, korosi beton baja mulai bereaksi. Standar Britis dalam ilmu korosi menetapkan bahwa batas klorida beton bertulang adalah 0,4% dari berat semen. Hidrat utama pada bubur semen merupakan gel C-S-H
(perovskite), Ca (OH) 2, Aft (C3A.3CaSO4.32H2O) dan AFm (C3A.3CaSO4.10H2O). Dari sudut pandang hidrat, Aft dan Ca (OH) 2 memiliki kemampuan yang kecil guna mengikat ion klorida, dan C-S-H terdapat permukaan yang sangat besar dan dapat mengikat beragam ion, salah satunya ion klorida. Di lingkungan laut, klorida  merembes  ke  beton  dari  air  laut  membentuk  garam  Friedel.  Setelah  kristalisasi,  garam  Friedel menempati  volume  yang  lebih  besar  di  pori-pori  beton  daripada  senyawa  yang  digantikannya.  Dalam lingkungan ettringit, ion klorida akan menembus beton dari angin laut atau air laut dengan ion garam, sehingga secara pasif merusak baja dan menyebabkan korosi.

## C. Uji Kuat Tekan Beton
Pengujian beton biasanya ditekan atas usia 3,7,14, dan 28 hari setelah perawatan. Dimana dalam pelaksanaan sampel uji harus dalam keadaan lembab, dan benda uji harus diuji pada suhu kamar. Uji toleransi kuat tekan beton tercantum dalam SNI 1974-2011 [7] pada tabel 2 dibawah ini:

## Tabel 1: Usia Toleransi Pengujian
Usia Percobaan Durasi yang disetujui 12 jam ± 15 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 2,1 % 24 jam ± 30 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑎𝑡𝑎𝑢 2,1 % 3 hari ± 2 𝑗𝑎𝑚 𝑎𝑡𝑎𝑢 2,8 % 7 hari ± 6 𝑗𝑎𝑚 𝑎𝑡𝑎𝑢 3,6 % 28 hari ± 20 𝑗𝑎𝑚 𝑎𝑡𝑎𝑢 3,0 % 90 hari ± 2 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 2,2 %
Setelah  dilakukan  pengujian  tekan  pada  beton,  beton  akan  mengalami  kehancuran  dengan  bentuk  yang berbeda-beda, bentuk kehancuran Terjadi di beton ada lima, yaitu Pada Gambar 1.

## Gambar 1: Bentuk Kehancuran Beton
Pada gambar di atas dapat dijelaskan nama-nama kehancuran pada beton tersebut, yaitu beton nomor 1 bentuk kehancurannya  dinamakan  kerucut,  beton  nomor  2  bentuk  kehancuran  kerucut  dan  belah,  beton  nomor  3 bentuk kehancuran kerucut dan geser, sedangkan nomor 4 bentuk kehancuran geser, serta pada beton nomor 5 bentuk  kehancuran  sejajar  sumbu  tegak  atau  kolumnar.  Perhitungan  Kuat  tekan  benda  yang  diuji  setelah dilakukan uji kuat tekan dengan persamaan berikut:
𝑘𝑢𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 = 𝑃 𝐴 …(1)
Dengan keterangan Kuat tekan beton = MPa atau N/mm 2 Gaya tekan aksial = P (N) Luas penampang benda uji = A (mm2)

## D. Metode Penelitian
1) Lokasi dan Durasi Penelitian
Laboratorium  sekolah Tinggi Teknologi  Garut  jurusan Teknik  Sipil  dengan  waktu  penelitian  2  bulan.
dilakukan penelitian.
2) Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis penelitian adalah uji eksperimental. Sumber data air laut bersumber pada air laut Pantai Selatan Garut (Pameungpeuk), serta agregat kasar dari batu split dan agregat halus berasal dari Cilopang, Garut.
3) Prosedur Penelitian
a. Pembuatan benda uji berupa beton silinder;
b. Uji fisik material beton.
4) Bagan Alir Penelitian
Gambar 2: Bagan Alir Penelitian Mulai Kajian Pustaka : Teori Dasar dan Jurnal
Persiapan: Pengujian Bahan Campuran Beton,
Rancangan Campuran  ( mix design ) fc’20 MPa Pengujian Beton Normal 21 Hari Dan Pengujian Beton Dengan Perendaman Air Laut Pengecoran Benda Uji Silinder f’c= 20 MPa Hasil Tes dan Pengolahan Data Pembahasan dan Kesimpulan Selesai Ya Tidak
Vol. 19; No. 1; 2021; Hal 43-51

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengujian Agregat Halus
Bentuk  percobaan  komposit  halus  adalah  percobaan  ukuran  lumpur,  ukuran  air,  berat  jenis,  laju  absorpsi, modulus kehalusan dan berat volume. Berdasarkan hasil pengujian, penggunaan pasir Cilopang mencukupi patokan yang ditentukan sesuai ASTM C.33.

## B. Pengujian Agregat Kasar Normal (Batu Pecah)
Pengujian agregat kasar meliputi uji analisis skrining, uji densitas dan absorpsi agregat, uji bobot curah dan uji keausan.

## C. Perhitungan Mix Design
Hasil perhitungan  kebutuhan  material mixed  design untuk  beton biasa  dengan 9  sampel membutuhkan  air sebanyak 9.136 kg, agregat halus 40.966 kg, agregat kasar 49.220 kg dan kadar semen 13.320 kg.

## D. Pengujian Slump
Memantau kehomogenan dan workability campuran beton segar serta ketebalan khusus. Hasil pengujian slump pada percobaan pencampuran pertama, nilai slump menunjukan 75 mm.

## E. Hasil Pengujian Bobot Isi Beton Segar
Hasil uji bobot beton segar tiap satu sampel beserta nilai slump 75 sampai dengan 100 mm menunjukan berat isi rata-rata yaitu 2364,98 kg/m 3 , hasil pengujian ini memenuhi sesuai dengan standar SNI 1973-2008 [8] yaitu diantara 1842 kg/m 3 sampai 2483 kg/m 3 , serta sesuai dengan berat isi beton yang telah direncanakan yaitu 2362,02 kg/m3 yang selisihnya masih kurang dari 5%.

## F. Hasil Kuat Tekan Beton
Pada percobaan ini kuat tekan normal beton di laboratorium sasaran pada umur 28 hari adalah 22,62 MPa. Namun menurut perolehan data uji kuat tekan beton biasa, rata-rata kuat tekan beton biasa pada usia 21 hari adalah 11.695 MPa. Dikonversikan dalam umur 28 hari menjadi 11,11 Mpa yang mana dikatakan diatas tidak sesuai dengan beton normal yang direncakan sebelumnya, yaitu 22,62 Mpa.
Gambar 3: Grafik Hasil Kuat Tekan Beton Tabel 2: Hasil Kuat Tekan  Beton Normal (a) 0 5 10 15 20 25 1 2
Beton Normal Bagian Sampel Gaya Tekan (KN) Kuat Tekan (MPa) Rata-rata (MPa) Campuran 2 4 205 11,600 12,260 5 225 12,732 6 220 12,450
Gambar 4: Kuat Tekan Beton (a)
Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 4 (a)  menjelaskan bahwa hasil rata-rata Kuat tekan beton terendam pada lingkungan air laut 7 hari adalah 12,260 Mpa.
Gambar 5: Grafik Kuat Tekan Beton (a)
Tabel 3: Hasil Kuat Tekan Beton Normal (b)
Beton normal Nomor sampel Gaya Tekan (KN) Kuat Tekan (MPa) Rata-rata (MPa) Campuran 3 7 230 13,015 12,920 8 235 13,298 9 220 12,450
11,11 12,26 10,5 11 11,5 12 12,5 1 2
Gambar 6: Kuat Tekan Beton (b)
Berdasarkan Tabel 4 (b) dan Gambar 4 (b) menjelaskan bahwa hasil rata-rata kuat tekan beton yang direndam dalam air laut selama 14 hari adalah 12,920 Mpa.
Gambar 7: Grafik Kuat Tekan Beton (b)

## G. Bentuk Kerusakan Beton
Bentuk keruskan yang terjadi pada beton normal adalah untuk sampel pertama bentuk kerusakan yang terjadi kerucut dan geser, sampel kedua dan ketiga kerucut dan belah dapat ditunjukan pada tabel 4 (c) berikut.
Tabel 4: Bentuk Kehancuran Beton (c)
No SNI Keterangan BN-1 3 Bentuk kehancuran geser dan kerucut 5 Bentuk kehancuran sejajar sumbu tegak atau kolumnar BN-2 4 Bentuk kehancuran geser 1 Bentuk kehancuran kerucut 6 Bentuk kehancuran sejajar sumbu tegak atau kolumnar BN-3 3 Bentuk kehancuran kerucut atau geser 1 Bentuk kehancuran kerucut
11,11 12,92 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 2

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Dari hasil pengujian kuat tekan beton normal menggunakan perawatan air tawar dan setelah itu direndam di lingkungan air laut dapat disimpulkan bahwa kuat tekan beton [9] normal yang ditargetkan di laboratorium dalam penelitian ini adalah 22,62 MPa pada umur 28 hari. Namun, berdasarkan data hasil uji kuat tekan beton normal memperoleh mutu rata-rata kuat tekan beton normal pada umur 21 hari adalah 11,695 sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 3, yang mengindikasikan target mutu rencana pada usia beton 28 hari tidak tercapai. Hasil  3  sampel  pengujian  kuat  tekan  beton  normal  yang  direncanakan  20  Mpa  selama  14  hari  tanpa perendaman air laut mengalami peningkatan dan penurunan dengan rata-rata sebesar 11,69491 Mpa.
Hasil 3 sampel pengujian kuat tekan beton normal yang direndam pada lingkungan air laut selama 7 hari setelah perawatan beton dengan air tawar mengalami peningkatan dan penurunan dengan rata-rata sebesar 12,2608 Mpa. Peningkatan hasil kuat tekan beton selama 7 hari perendaman pada lingkungan air laut terhadap beton normal yang direndam air tawar sebesar 4,83871 %. Hasil 3 sampel pengujian kuat tekan beton normal yang terdapat  dalam    lingkungan  air  laut  semasa  14  hari  setelah  perawatan  beton  dengan  air  tawar  mengalami peningkatan dan penurunan dengan rat-rata sebesar 12,92099 Mpa. Peningkatan hasil kuat tekan beton selama 14 hari perendaman pada lingkungan air laut terhadap beton normal yang direndam air tawar sebesar 10.48387 %.  Hasil  persentase  kuat  tekan  beton  yang  direndam  pada  lingkungan  air  laut  selama  7  hari  dan  14  hari terhadap beton normal yang direndam selama 14 hari sebesar 7,66129 %. Tidak terjadi penurunan kuat tekan beton direndam pada lingkungan air laut selama 7 juga 14 hari.

## B. Saran
Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:
1) Pada pengujian selanjutnya bisa dicoba mengganti semen khusus yang tahan terhadap alkali dan sulfat;
2) Pada pengujian selanjutnya bisa dicoba menggunakan bahan tambah Superplasticizer ;
3) Untuk  gelombang  air  laut  sebagai  tanda  keausan  sepertinya  tidak  membagikan  konsekuensi  yang substansial terhadap kekuatan beton biasa. Waktu perendaman yang singkat dari 1 hingga 14 hari akan menyebabkan perubahan yang terlihat menjadi kurang jelas, namun tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S. Wedhanto, “Pengaruh Air Laut Terhadap Kekuatan Tekan Beton yang Terbuat dari Berbagai Merk Semen yang Ada di Kota Malang,” J. Bangunan , vol. 22, no. 2, pp. 21–30, 2017.
[2] A. Pujianto, H. Prayuda, B. C. Zega, and B. Afriandini, “Kuat Tekan Beton dan Nilai Penyerapan dengan Variasi Perawatan Perendaman Air Laut dan Air Sungai,” Semesta Tek. , vol. 22, no. 2, pp. 112–122, 2019, doi: 10.18196/st.222243.
[3] D.  Saputra,  “Analisis  Kuat  Tekan  Beton  Menggunakan  Bahan  Tambah  Limbah  Pecahan  Keramik Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Kasar,” Oct. 2019.
[4] H.  Prayuda  and  A.  Pujianto,  “Pengaruh  Perawatan  (Curing)  Perendaman  Air  Laut  Dan  Air  Tawar Terhadap  Kuat  Tekan  Beton,” J.  Ilm.  Tek.  Sipil ,  pp.  130–139,  Aug.  2018,  doi: 10.24843/JITS.2018.v22.i02.p07.
[5] mas’ud  waqiah  Nurul,  “Perbandingan  Perawatan  Beton  Menggunakan  Air  Laut  Dan  Air  Tawar Terhadap Nilai Kuat Tekan Beton,” Persepsi Masy. Terhadap Perawatan Ortod. Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Prof. , vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
[6] K. Y. Ann and H. W. Song, “Chloride threshold level for corrosion of steel in concrete,” Corros. Sci. , vol. 49, no. 11, pp. 4113–4133, Nov. 2007, doi: 10.1016/j.corsci.2007.05.007.
[7] SNI1974-2011, “Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder,” Badan Stand. Nas. Indones. , p. 20, 2011.
[8] SNI 1972-2008, “Cara Uji Slump Beton,” Badan Standar Nas. Indones. , p. 5, 2008.
[9] M. S. Bahrudin, A. I. Candra, and S. Winarto, “Beton Fc’ 21,7 Mpa Menggunakan Agregat Kasar Biji Genitri,” J.  Manaj.  Teknol.  Tek.  Sipil ,  vol.  3,  no.  2,  p.  261,  Oct.  2020,  doi: 10.30737/jurmateks.v3i2.1135.